321 



Pilze auf. und es vermogen einige derselben bei glinstigen Vegetation s- 

 bedingungen auch grb'Bere Holzzerstorungen zu bewirken. Meist liegen 

 dann grotiere Baufeliler vor. wie die Verwendung von feuchtem Fiill- 

 material. nassem Holze und die Verhinderung baldigen Austrocknens 

 durch zu friihes Legen von Parkett, Anstriche und Mauerverputz. a 

 Si IIROTER (1) teilt mit. an Dachbalken besonders luftig gehaltener Bau- 

 lichkeiten (Baracken, Stalle) den Polypwus contiuxus gesehen zu haben, 

 <lann an Balken und Dielungen den P. destructor und P. medulla jmnis, 

 unter den Dielungen Lcnthnts swffrwtescens und L. lepideus, sowie zwischen 

 den Dielungen hervorbrechend den Coprinus domesticm, ferner an Balken 10 

 und Dielungen die Conioplwra cerebella PERS. (= Tkelephora jmteanca). 

 Kr sclireibt diesen gelegentlich vorkommenden Pilzen aber keine grb'fiere 

 praktische Bedeutung in Hausern zu. Nach LUDWIG (1) soil auch Pohj- 

 ponts Ptychogaster LUDW. in Gebauden in Gesellschaft mit dem Haus- 

 sch \vamme Zersetzungen hervorrufen. Paxittus acherunticus HUMB. (syn.:i5 

 P. pnmtoidcx FR.) kann nach des Verfassers Beobachtungen am Holze 

 feuchter Keller eine starke Zerstorung verursachen und ist daber aucli 

 in Bergwerken nicht bedeutungslos. Lenzites sepiaria WULF und aucli 

 Loizifcs alietina BULL, treten am haufigsten an Briickengelandern aus 

 Nadelbolz, den Balken und Brettern der Holzbriicken und den Zaunen-'o 

 auf. Sie vertragen oft'enbar zeitweiliges Austrocknen und wachsen in 

 Eegenzeiten wieder weiter. An Holzwerk von Gebauden kb'nnen sie bei 

 geniigender Feuchtigkeit wie alle Holzbewolmer auch gedeihen, doch ist 

 ihre Zerstorung eine langsame und hort mit dem Austrocknen auf. Eine 

 Anzahl anderer Pilze hat HEXXIKGS (1) jiingst zusammengestellt, doch 25 

 ist keiner derselben wissenschaftlich bearbeitet. 



Die TroclienfSiule wird erst rait zunehmender Austrocknung des 

 Holzes bemerkbar. weil das vorher zerstorte Holz beim Austrocknen in 

 hohem Grade schwindet, Hierdurcli tritt AVerfen und Senken vielfach 

 ein. Der eigentliche Zersetzungsprozefi dauerte aber vorher nur, so langeso 

 das Holz noch Feuchtigkeit enthielt, und hort mit dem Austrocknen auf. 

 Kr fiihrt in Neubauten nicht nur zum Verfaulen der Balken und be- 

 sonders der Balkenkopfe (s. Fig. 52 auf S. 303). sondern auch der Bretter 

 von Fehlboden und Fufiboden. So starke ZerstoruDgen entstehen be- 

 sonders dann, wenn nicht nur das eingebaute Holz sondern auch das ^ 

 Fiillmaterial noch feucht ist und das Austrocknen durcli schnellen Boden- 

 anstrich oder Parkettlegen verhindert wird. Wie auf S. 303 gezeigt 

 worden ist. beginnt der ProzeJS der Trockenfaule im Walde durch Ein- 

 fliegen von Pilzsporen in Schwindrisse der entrindeten Holzer und schreitet 

 besonders schnell bei feuchtem Wetter oder nach dem Flofien und Triftenw 

 des Holzes vor. Alle MaBnahmen. welche darauf hinstreben. das Holz 

 moglichst bald nach der Fallung zum Zerschneiden auf die Sage zu 

 bringen. also die Zeit des Lagerns im Walde imd am Sagenplatz 

 abzukiirzen und das Holz nach der Fallung nicht mehr na6 werden zu 

 lassen. sei es durch Vermeiden nassen Transportes oder durch ge-45 

 schtitztes und dabei doch luftiges Lagern. vermindern die Gefahr der 

 Rotstreifigkeit und Trockenfaule, Schnelles Einbauen rotstreifiger Bretter 

 und Balken mit erschwerter Austrocknungsmoglichkeit im Hause be- 

 wirken fortschreitende Zerstorung. bis Trockenheit des Materiales ein- 

 tritt. Es kann aufier Vorsorge fiir schnelles Trocknen auch ein Be-ao 

 streichen der Balkenkopfe rait Kreosotol, Karburinol, Karbolineum usw. 

 empfohlen werden. Das zersetzte Holz nimmt eine rotliche Farbe an 

 und wird so miirbe, daB es mit den Fingern zerrieben werden kann; 



LAFAR. Handbuch der Technischen Mykologie. Bd. III. 21 



